44 DESIRE KORDA. 



mit dem reinen Silicium zusammen erzeugt wird und gewöhn licVi 

 in den Ferrosilicien von 75 bis 85 7o sick befindet. 



Letztere beiden Verbindungen schmelzen schwer. Der Schmelz- 

 punkt des 70% igen Bisilicides ist oberhalb 1400^ C, und jener 

 des 667oig6ii Supersilicides über 1500*' C hinaus, wo hingegen 

 nach Angabe von Osmond das 10%ge Ferrosilicium schon bei 

 11300 C schmilzt. 



Bei hohem Siliciumgehalt und beim reinen Silicium wird die 

 Lösbarkeit in Eisen geringer, nichtsdestoweniger kann bei ent- 

 sprechender Temperatur die ganze Reihe des Siliciumgehaltes 

 hergestellt werden. Je mehr der Siliciumgehalt jenem, welcher 

 der einen oder anderen obiger Formeln entspricht, nahe kommt, 

 um so gesättigter wird die Lösung und das Auskristallisieren 

 kann beim Abkühlen um so rascher vor sich gehen. Ich konnte 

 mittels Versuche mit FeSi-Siliciden feststellen, daß bei künstlicher 

 rascher Abkühlung die Kristallbildung kaum einige Sekunden 

 erheischt. Die künstliche Abkühlung erfolgte dadurch, daß ein 

 geringer Teil der aus dem elektrischen Ofen fließenden glühenden 

 Masse mit entsprechender Vorsicht in kaltem Wasser aufgefangen 

 wurde. Um große Dampföildung und Explosion zu vermeiden, 

 wurde der Versuch nur auf Metallmengen von beiläufig 250 g 

 beschränkt. Bei solchen kleinen Gewichtsmengen geht die Ab- 

 kühlung sehr rasch vor sich. Trotz der kurzen Zeitdauer von 

 einigen Sekunden ist die Kristallbildung vollständig, wie man sich 

 aus den Bruchflächen überzeugen kann. Diese große Kristalli- 

 sationsgeschwindigkeit ist der beste Beweis dafür, daß die 

 Größe der Molekularkräfte jene aller anderen Kräfte, welche 

 bei dieser Erscheinung störend einwirken könnten, bei weitem 

 übertrifft. 



Meine weiteren Versuche habe ich mit langsamer Kühlung 

 ausgeführt und zwar bei den unten angegebenen Gewichtsverhält- 

 nissen und Zeitdauern. 



Das aus dem elektrischen Ofen fließende PeSi-Silicid wurde 

 in einem Graphitgefäß aufgefangen. Die Abkühlung ging in dem 

 warmen Räume unmittelbar vor dem Ofen relativ langsam vor 

 sich. Erst bildete sich eine obere feste Schicht und infolge der 

 dadurch hervorgerufenen Kontraktion bildete sich im Inneren der 



